432 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Culot B. — Sa teneur en élain est de 16,28 pour 100. Traité comme le précédent, 

 il donne une poudre fine grise de composition : 



I. II. 



Cobalt 42,34 pour 100 42,39 pour 100 



Etain Jjy , 1 2 » ^7,75 » 



99,46 100, i4 



Culot C. — Pour ce lingot, la teneur en étain a été portée à 29,25 pour 100; il est 

 plus fragile que les précédents. 11 m'a fourni un résidu de composition : 



I. II. 



Cobalt 42,80 pour 100 42,42 pour 100 



Etain "'7, 18 » 67,80 » 



99>98 99-72 



Culot D. — Les deux métaux ont été mélangés avant fusion dans la proportion 

 répondant à la formule Co'Sn. Le lingot a donné à l'analyse '39,88 pour 100 détain. 

 Une première attaque à l'acide azotique à i.j pour 100 donne un produit qui, net- 

 toyé par la potasse, contient 5i ,36 pour 100 d étiiin; une nouvelle opération faite sur 

 le résidu précédent donne : 



I. II. 



Cobalt 42,20 pour 100 4i, 42 pour 100 



Etain 57,48 » ^1 y"^ " 



99>68 99,17 



Culot E. — Il est de couleur gris clair et très fragile, il se casse en tombant sur la 

 brique. Il contient 51,96 pour 100 d'étain. Le résidu s'obtient par l'acide azotique 

 seul; il donne à l'analyse : 



I. II. 



Cobalt 4' -31 pour 100 42,07 pour 100 



Etain 57,84 » 67,06 » 



99, i5 99,63 



Culot F. — Les résidus des culots étudiés jusqu'ici ont à peu près la même compo- 

 sition; j'ai obtenu le culot F en fondant de l'étain et du colialt mélangés dans cette 

 proportion; son dosage lui assigne 67,25 pour 100 détain. Particulièrement cassant, 

 il se brise en donnant une poussière brillante ressemblant aux résidus obtenus après 

 attaque. Celte poussière, mise au contact de l'acide azotique, ne donne pas l'attaque 

 vive constatée au début des opérations précédentes. J'obtiens un résidu contenan' 



I. II. 



Cobalt 41,48 pour 100 42,86 pour 100 



Etain 67,85 » 67,18 )i 



99,33 ioo,o4 



t : 



